494 ANAT.ES — OCTUBRE T)E 1801. 
se efcctuan cn este caso no son tan enerjicas, como en el anterior; aqm 
solamente se forma el oxido de cobre que puede obrar sobre el sulfuro, i 
solo se puede usar este metodo a falta del otro. 
Para dirijir esta operacion no hai mas que fijarse en el aspecto que 
toma el bano. Iiecien se boga la. escoria que se habia formado, queda la 
superficie del bano perfectamente limpia; mas al poco tiempo despues 
de haber principiado a calcinar, vemos que viene cubriendose con una 
lijera capa o tela de un color blanquecino, que es el cobre ya formado. 
Cuando esta capa ha cubierto todo ei bano, se abre la puerta i se bate 
el bano ; asf incorporan el oxido de cobre con el sulfuro. Esta tela, j 
cuando le falta calor ala calcina, se pone opacaide un color amarillen- 
to, de modo que parece avisar que le faita fuego ; se aumenta la tempo- | 
ratura i vuelve a formarse de nuevo la tela que cubriael eje. Se hace 
la misma operacion de batir el eje, hasta que veamos cobre grueso en 
las paredes ; regularmente se bate el bano dos o tres veces, i despues se 
deja tranquilo manteniendo una temperatura uniforme. 
Priucipia el cobre a reunirse primeramente en las paredes del liorno, 
despues lo vemos en el medio, tomando siempre una forma globular 
concrecionada. Este cobre va aumentandose a medida que avanza la 
calcina, i cuando se juzga que ha tornado el grueso suficiente, se arrolla. 
Consiste la arrolla en tirar el cobre formado al puente o a las paredes : 
se hace esto por medio de un rastrillo, presentando asi la superficie del 
bano siempre limpia al contacto del aire. Se da a cada retina dos o tres 
arrollas, i despues se deja secar la carga en el plan, o sea, se deja que el 
c°bre se forme sin tocarlo. Cuando ya no se oye ningun sonido, como 
que hierve algunacosa, se dice que esta seca la carga; se cierran las ven- 
tanas laterales i la puerta de trabajo, i se da un golpe de fuego por media 
bora para pelar cl grano ; al cabo de este tiempo se vuelven a abrir las 
ventunas i sc principia a calcinar de nuevo; a veces se arrolla i otras no , 
basta que se sequc otra vez el bano; se cierran las ventanas i se da elgol- ' 
pe de fuego final para fundir el cobre. 
A la bora desp ues de principiado el golpe de fuego, se revuclve la 
• rga, 1 .-e sigue asi hasta que se juzgue que esta perfectamente fundido 
el cobre. ,Se sangra entonces, manteniendo el homo con fuego para ; 
M uc 110 S( ‘ oniric el cobre, en moldes de arena mui bien cernida, mezcla- 
■ a con una cuarta parte de ceniza. 
haccn lo- moldes de arena del modo siguiente : se principia por hu- 
' :l arena, para que tome mas consistencia; se colocan los moldes 
1 i d. , en mi piano un poco incliuado, a distancia de cuatro pulgadas 
1 ‘ 1 • i >>, i -e dia la arena liumeda entre los huccos que dejan entre 
•' 1 ' ' .i. icii o rodcan estos por todas partes; seaprietalo mas que se 
! pi' 1 ':; ■ do madera, i a la pared que divide un molde del otro 
■■ " b *ja en el medio un poco, para que corra el eje durante la san- ' 
